. 

















I 









m 





174 



Siegfried Reissek. 



Tabelle znr Onterscheidung der Flachs- und Baumwollfasern in Fabricaten aller Art. 



Merkmale der Flachsfaser. 



Merkmale der Baumwullfaser. 



a. Ungefarbte Faser. 



Ungewunden, gerade und gestreckt. Bei schwacher 

 Vergrosserung walzlich, haarformig erscheinend. Der Hitze 

 ausgesetzt gestreckt, ungekrauselt. 



1. 



Wand sehr dick, Hohlung daher enge, linien- oder 

 fadenformig, haufig fehlend. 



Cylindrisch oder der cylindrischen Form sich nahrend. 



2. 



Mehr oder minder, oft sehr stark gewunden und schrau- 

 benformig gedreht. Bei schwacher Vergrosserung wie ge- 

 gliedert oder gezahnt erscheinend. Der Hitze ausgesetzt 

 gewunden und gekrauselt. 



Wand diinn, Hohlung weit, bandformig. 



3. 



Mehr oder minder plattgedruckt, vornehmlich in de 

 Nahe der Windungen. 



v 



Wand zart parallel der Lange nach gestreift, als An- 

 deutung der Schichten aus denen sie besteht. 



Wand im Innern oft mit zarten , horizontalen Quer- 

 streifen. 



Oberflache oft zart parallel gestreift. 



Hohlung (wenn sie vorhanden) ohne deutliche Korn- 

 chen, ohne Punkte und Linien. 



Wand (wenn eine Hohlung vorhanden) gleichdick, 

 innere Grenzlinie parallel. 



4 



Wand ohne Langsstreifen und Andeutung von Schich- 



ten. 



5 



Wand im Innern ohne Querstreifen. 



6. 



7. 



Oberflache ungestreift. 



Hohlung mit zarten ungleichen Kornchen, Piinktchen, 

 und Linien. 



8. 



Wand hier und da ungleich dick, innere Flaehe oft 

 stellenweise erhoben, wie warzig. 



b. Gefarbte Faser. 



Zeigt nebst den obigen noch folgende Unterschiede. 



Gleichmassig der ganzen Lange nach gefarbt. 



9. 



Wand von demselben Farbentone wie die Hohlung 

 (wenn eine vorhanden, wo sie dann eine dunkle Linie 

 bildet). 



10 



Gewohnlich ungleichmassig, einzelne Stellen der 

 Hohlung lichter oder dunkler gefarbt. 



Wand von einem, besonders bei dunklen Farben mehr 



ins Gelbliche oder Grunliche spielenden Farbentone , von 



der Hohlung (welche dunkler und wie unregelmassig 



punktirt und stellenweise gestrichelt aussieht) , als lichter 



abstechend. 



Neben einander liegende Fasern ziemlich gleich in dem 

 Grade der Farbung, gewohnlich etwas dunkler, als die etwa 

 vorhandenen Baumwollfasern. 



11. 



Neben einander liegende Fasern meist ungleich in dem 

 Grade der Farbung, gewohnlich etwas lichter, als die etwa 

 vorhandenen Flachsfasern. 



c. Mit Schwefelsaure behandelte Fa 



s er. 



Mit verdunnter Schwefelsaure getrankt unverandert 

 oder wenig angeschwollen, knotig. 



12 



In concentrirter Saure langsamer sich losend. 



13. 



Mit verdunnter Schwefelsaure getrankt stark aufge- 

 trieben, knotig und bauchig. Schichtung der Wand als 

 parallele, reichliche Streifung erkennbar. 



In concentrirter Saure schnell sich losend. 













